252 
A. E. ФЕРСМАНЪ. 
теромъ длинной оси. Картина въ микроскопѣ изображена на таблицѣ I микрофотографіи 3, 
при чемъ ясно видны столь характерные для хризотила перегибы и изломы. Фотографія 10 
на таблицѣ II передаетъ строеніе того же церматтита почти въ натуральную величину. 
^ділыіый вісъ, опредѣденный индикаторами, — 2,35 или, можетъ быть, немного 
оолыне, такъ какъ трудно-было удалить весь воздухъ. 
Особенное вниманіе обращаютъ своеобразныя зерна и яйцевидныя тѣла, включенныя 
въ массу рыхлаго волокнистаго церматтита. Эти зерна составлены изъ пленокъ того же 
минерала, плотно окутывающихъ одна другую и нерѣдко связанныхъ съ остальной массой 
ткани тоненькимъ стебелькомъ. Такія образованія вообще типичны для церматтита, но не¬ 
рѣдко встрѣчаются также въ массѣ параллельноволокнистыхъ хризотиловъ, напримѣръ Асбес¬ 
товыхъ Копей у ст. Баженово на Уралѣ 1 ). 
Для количественныхъ опредѣленій минералъ не нуждался въ сколько нибудь тщательной 
отборкѣ : 
LXXIII. 
Si0 2 . 
1-ый анализъ. 
2-ой анализъ. 
Среднее. 
40,59 
40,71 
40,65 
А1Д. 
0,17 
0,19 
0,18 
Fe 0. 
MgO. 
42,20 
42,07 
42,14 
CaO. 
FeO.' . 
1,25 
1,25 
1,25 
H 2 0 ниже 110° C ..... 
— 
— 
1,94 
H 2 0 выше 110° C. 
— 
— 
13,81 
Потеря при прокалив. . . 
— 
— 
(14,01) 
Сумма. 
— 
_ 
99,97 
Навѣска . 
0,6933 
0,6859 
пр„мом К ь°0"реХв^ 0 о’7092 ПР н Тв С Г ЛЯеТЪ СРеДЮе 1,26 (а!Ш ' 1 ’ Ш4) “ Х ’ 28 <°’ 8257 <- Н ^ска на Н 2 0 при 
I омъ опредѣленіи—0,7292, навѣска при прокаливаніи 0,8745. Послѣ прокаливанія кислоты безъ дѣйствія. 
По химическому составу минералъ является нормальнымъ серпентиномъ ; по Физическимъ 
признакамъ — церматтитомг изъ переплетенныхъ нитей хризотила. 
Habachthai — см. Obersulzbachtal стр. 253. 
(346) Kaiser Tauern см. Stubachthal (Salzburg) и Pregratteu (Тироль). 
Pinzgau. См. Itaurisertlml, Stubachthal, Sulzbachthal. 
1) См. великолѣпные образцы въ Минералогическомъ Музеѣ Академіи Наукъ въ СПБ. 
